Рис. 7. Изменение угла дуги охвата за счет использования нового устройства

Рис. 7. Изменение угла дуги охвата за счет использования нового устройства
В то же время с использованием нового устройства на основе
предварительных экспериментов на этой машине угол дуги охвата 𝛼 был
изменен до 34
0
вместо 38
0
в производственных условиях (рис. 7).
Свойства трикотажных нитей линейной плотностью 20 текс,
произведенных с использованием нового устройства, были измерены на
новейших оборудованиях фирмы «Устер», установленных на предприятии
«Фергана Глобал Текстиль», и обобщены в таблице 1.
36
Таблица 1
Свойства трикотажных нитей линейной плотностью 20 текс,
изготовленных на новом устройстве
№
Скорость
веретена,
об/мин
Свойства пряжи
Ф
ак
ти
че
ск
ая
л
ин
ей
на
я
пл
отн
ос
ть п
ря
жи
, те
кс
К
ол
ич
ес
тво
к
ру
то
к
в
пр
яже
,
кр
/м
етр
Н
ер
авн
ом
ер
но
сть п
о
Ус
те
ру
, %
П
ро
чн
ос
ть п
ря
жи
, Р
км
Удл
ин
ен
ие
п
ри
р
аз
рыве
, %
К
ол
ич
ес
тво
то
нк
их
м
ес
т,
ш
т.
К
ол
ич
ес
тво
у
то
лщ
ен
ий
, ш
т.
К
ол
ич
ес
тво
н
еп
со
в,
Н
еп
с/
км
В
ор
си
сто
сть п
ря
жи
, H
, %
К
ол
ич
ес
тво
о
бр
ыв
ов
пр
яжи
на
м
аш
ин
е,
ра
з/
10
00
ве
р*
ч
1
12800
19,87
752
11.15
15,97
5.10
2
79
114
5,88
66
2
19,79
704
11.26
15,82
4,77
2
60
98
5,76
64
3
19,85
648
11.00
15,63
4,76
1
73
100
5,80
62
4
13550
19,77
749
11.04
15,95
4,93
3
83
108
5,69
65
5
19,74
688
10,99
15,71
4,80
3
65
101
5,78
60
6
19.80
651
10,84
15.46
4,49
1
74
116
5,65
79
7
14480
19,74
754
10,89
15.53
4,75
0
53
108
5,80
73
8
19,69
709
10,86
16.08
4,69
0
54
90
5,78
74
9
19,76
655
10,95
15,66
4,66
1
48
104
5,88
83
Используя новое устройство и изменив существующие технологические
параметры производства, в наших экспериментах по повышению
производительности машины и качества пряжи изучалось влияние скорости
веретен и количества круток на прочность пряжи. Из гистограммы видно, что
при использовании устройства прочность пряжи наибольшая у 8-й нити, то есть
при количестве круток 700 кр/метр и оборота веретена 14500 мин
-1
. В данном
случае можно наблюдать, что он увеличился на 7% и 40% по сравнению с
контрольной пряжей на предприятии. В этом случае, при применении устройства
количество оборотов веретена увеличилось с 12 600 мин
-1
до 14 480 мин
-1
, в то
время как количество круток было уменьшено с 780 кр/метр до 700 кр/метр, в
результате чего достигается повышения производительности машины.
Было замечено, что неравномерность пряжи по Устеру уменьшалась с
увеличением скорости веретена, следовательно, можно сказать, что снижение до
13 % по сравнению с условиями производства на предприятии, обеспечивает
повышения качества пряжи на один класс. При использовании такой пряжи в
37
производстве изделий можно добиться повышения качества изделия и
уменьшения количества обрывов.
Еще одним фактором обеспечения качества продукции является малое
количество пороков(дефектов). Завершающим процессом обработки на
производстве является отделка, и большой проблемой в процессах окраски и
отделки изделий становятся дефекты. В ходе эксперимента с помощью нового
устройства, за счет увеличения скорости веретена и уменьшения количества
круток удалось резко уменьшить дефекты пряжи, то есть уменьшить ее в два
раза.
Как видно из таблицы 2, результаты, полученные с использованием того же
устройства, что и в предыдущем эксперименте, имеют положительные
показатели по сравнению с контрольной пряжей. При этом видно, что наилучшие
показатели достигнуты при числе оборотов ветерена 14000 мин
-1
и количестве
круток от 650 до 600 кр/метр.
|